143 



Schiebung- und daraus folgende grosse Lagenverschiedenheit 

 der Flächen vor und nach der Deformation die Ursache, dass 

 hier derartiges nicht stattfindet. 



Lässt man nach a deformirte Krystalle des Brombaryum 

 weiter wachsen, so verlieren sich die Spuren der Deformation, 

 soweit sie in dem Auftreten ungewöhnlicher Flächen bestehen, 

 sehr rasch. Die durch die Deformation entstandenen Flächen 

 a — P =' + P, a + P — ^P und a OP = OP wachsen un- 

 verändert weiter , die Flächen a Prö = — Pöö und a 2Prö 



— — 2Pöo dagegen verschwinden alsbald : an ihrer Stelle 

 liegt nach kurzer Zeit eine grosse, meist vielfach unter- 

 brochene Fläche OP. An der Kante {111} : {111} tritt meist 

 nach kurzem Wachsthum schon eine Fläche {101} abstumpfend 

 auf, und die deformirten Krystalle des zweiten Habitus nähern 

 sich durch besonders starkes Wachsthum der Flächen {100}. 

 {110} und {110} dem Habitus der natürlichen Zwillinge. Auch 

 daraus geht hervor, dass die deformirten Theile thatsächlich 

 eine zu den ursprünglichen symmetrische Orientirung nach 

 ocPöö (100) haben. Von zahlreichen Lamellen //coPöö (100) 

 durchsetzte Krystalle des Typus II bedecken sich nach länge- 

 rem Wachsthum mit zahlreichen , z. Th. in Zwillingsstellung 

 nach ocPoo (100) befindlichen ziemlich grossen Krystallen des 

 ersten Habitus, welche alle aber nur die gewöhnlichen For- 

 men zeigen. Auf den Flächen ocP (110) tritt zuweilen eine 

 feine Streifung //c auf, welche anscheinend durch das Heraus- 

 wachsen feiner Zwillingslamellen bewirkt wird 1 . Legt man 

 durch Aufsetzen des Messers //b auf 00P00 (100) und starkes 



1 Vollkommen analog verhalten sich auch die durch Druck entstandenen 

 Lamellen des Kalkspathes // — j R * (01T2) beim Weiterwachsen, wie man 

 namentlich an nach OR* (0001) tafeligen Krystallen beobachten kann, 

 welche mit Asbest, Quarz und Adular zusammen im Maderaner Thal vor- 

 kommen. Diese z. Th. stark verbogenen Tafeln sind von vielen Zwillings- 

 lamellen durchsetzt, die Fläche OB* (0001) (ursprünglich Absonderungs- 

 fläche ?) ist meist matt. An den Eändern der Tafeln sind meist zahlreiche 

 Kryställchen der Form R* (1011) in Parallelstellung mit dem Haupttheil 

 aus denselben herausgewachsen, ebenso sind solche kleine Rhomboeder Reihen- 

 weis längs der Zwillingslamellen und zwar meist in Zwillingsstellung nach 



— {Ez (01T2) aus dem Haupttheil herausgewachsen. Von den Flächen 



— 2R*(0221), wie sie zunächst durch Deformation aus OEz (0001) ent- 



